标题：PA6尼龙塑料
简价
品名：PA6尼龙塑料聚酰胺6或尼龙6（PA6 ） 
分子式：[-NH-（CH2）5－CO]n－ 
性状：半透明或不透明乳白色结晶形聚合物 
特性：热塑性、轻质、韧性好、耐化学品和耐久性好 
燃烧鉴别方法：蓝底黄火焰，烧植物味 
溶剂实验：耐环己酮和芳香溶剂 
密度：1.13g/cm3 
熔点：215℃ 
热分解温度：>300℃ 
平衡吸水率：3．5% 
具有良好的耐磨性、自润滑性和耐溶剂性。 
密 度：(g/cm3) 1.14-1.15 
熔 点：215-225℃ 
拉伸强度：> 60．0Mpa 
伸 长 率：> 30% 
弯曲强度： 90.0Mpa 
缺口冲击强度：(KJ/m2) > 5 
PA6尼龙塑料应用范围
PA6尼龙塑料工业生产中泛用于制造轴承、圆齿轮、凸轮、伞齿轮、各种滚子、滑轮、泵叶轮、风扇叶片、蜗轮、 
推进器、螺钉、螺母、垫片、高压密封圈、耐油密封垫片、耐油容器、外壳、软管、电缆护套、剪切机 
滑轮套、牛头刨床滑块、、电磁分配阀座、冷陈设备、衬垫、轴承保持架、汽车和拖拉机上各种输油管、 
活塞、绳索、传动皮带，纺织机械工业设备零雾料，以及日用品和包装薄膜等。 
PA6尼龙塑料加工工艺
干燥处理：
由于PA6尼龙塑料很容易吸收水分，因此加工前的干燥特别要注意，如果材料是用防水材料包装供应的，则容 
器应保持密闭。如果湿度大于0.2%，建议在80℃以上的热空气中干燥16小时。如果材料已经在空气中暴 
露超过8小时，建议进行温度为105℃，8小时以上的真空烘干。 
融化温度：
230-280℃，对于增强品种为250-280℃。 
模具温度：
80-90℃。模具温度很显著地影响结晶度，而结晶度又影响着塑件的机械特性。对于结构部件来说结晶 
度很重要，因此建议模具温度为80-90℃。对于薄壁的、流程较长的塑件也建议施用较高的模具温度。增 
大模具温度可以提高塑件的刚度，但却降低了韧性。如果壁厚大于3mm，建议使用20-40℃的低温 
模具。对于增强材料模具温度应大于80℃。 
注射压力：
一般在750-1250bar之间（取决于材料和产品设计） 
注射速度：
高速（对增强材料要稍微降低） 
流道和浇口：
对于PA6尼龙塑料的凝固时间很短，因此浇口的位置非常重要。浇口孔径不要小于0.5*T（这里T为塑件的厚度）。 
如果使用热流道，浇口尺寸应比使用常规流道小一些，因为热流道能够帮助阻止材料过早凝固。如果用潜入 
式浇口，浇口的最小直径应当是0.75mm。 
PA6尼龙塑料物理特性
PA6尼龙塑料的化学物理特性和PA66很相似，然而，它的熔点较低，而且工艺温度范围很宽。它的抗冲击性和抗 
溶解性比PA66要好，但吸湿性也更强。因为塑件的许多品质特性都要受到吸湿性的影响，因此使用PA6设计 
产品时要充分考虑这一点。为了提高PA6的机械特性，经常加入各种各样的改性剂。玻璃纤维就是最常见的 
添加剂，有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶，如EPDM和SBR等。对于没有添加剂的产品，PA6的收缩 
1%到1.5%之间。加入玻璃纤维添加剂可以使收缩率降低到0.3%（但和流程相垂直的方向还要稍高一些）。 
成型组装的收缩率主要受材料的结晶度和吸湿性影响。实际的收缩率还和塑件设计、壁厚及其它工艺参数成 
函数关系。 
PA6与PA66区别
PA6尼龙塑料的化学物理特性和 PA66 很相似，然而，它的熔点较低，而且工艺温度范围很宽。它的抗冲击性和抗溶解性比 PA66 要好,但吸湿性也更强。因为塑件的许多品质特性都要受到吸湿性的影响，因此使用 PA6 设计产品时要 充分考虑到这一点。为了提高 PA6 的机械特性，经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是最常见的添加剂，有时 为了提高抗冲击性还加入合成橡胶，如 EPDM 和 SBR 等。对于没有添加剂的产品，PA6 的收缩率在 1%到 1.5% 之间。加入玻璃纤维添加剂可以使收缩率降低到 0.3%（但和流程相垂直的方向还要稍高一些）。成型组装的收缩率主要受材料结晶度和吸湿性影响。 
注塑模工艺条件: 
干燥处理：由于 PA6 很容易吸收水分，因此加工前的干燥特别要注意。如果材料是用防水材料包装供应的，则 容器应保持密闭。如果湿度大于 0.2%，建议在 80C 以上的热空气中干燥 16 小时。如果材料已经在空气中暴露 超过 8 小时，建议进行 105C，8 小时以上的真空烘干。 
熔化温度：230~280C，对于增强品种为 250~280C。 模具温度：80~90C。模具温度很显著地影响结晶度，而结晶度又影响着塑件的机械特性。 
对于结构部件来说结晶度很重要，因此建议模具温度为 80~90C。对于薄壁的，流程较长的塑件也建议施用较高的模具温度。增大模具温度可以提高塑件的强度和刚度，但却降低了韧性。 如果壁厚大于 3mm，建议使用 20~40C 的低温模具。对于玻璃增强材料模具温度应大于 80C。 注射压力：一般在 750~1250bar 之间（取决于材料和产品设计）。 
注射速度：高速（对增强型材料要稍微降低）。 
流道和浇口:由于 PA6 的凝固时间很短，因此浇口的位置非常重要。浇口孔径不要小于 0.5*t （这里 t 为塑件厚度）。如果使用热流道，浇口尺寸应比使用常规流道小一些，因为热流道能够帮助阻止材料过 早凝固。如果用潜入式浇口，浇口的最小直径应当是 0.75mm。 
PA66 在聚酰胺材料中有较高的熔点。它是一种半晶体-晶体材料。PA66 在较高温度也能保持较强的强度和刚度。 PA66 在成型后仍然具有吸湿性，其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及环境条件。在产品设计时，一定要考 虑吸湿性对几何稳定性的影响。 
为了提高PA66 的机械特性，经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是最常见的添加剂，有时为了提高抗冲击性还 加入合成橡胶，如 EPDM 和 SBR 等。 
PA66 粘性较低，因此流动性很好（但不如 PA6）。这个性质可以用来加工很薄的元件。 它的粘度对温度变化很敏感。PA66 的收缩率在 1%~2%之间，加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到 0.2%~1% 。收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。 
PA66对许多溶剂具有抗溶性，但对酸和其它一些氯化剂的抵抗力较弱。 
注塑模工艺条件: 
干燥处理：如果加工前材料是密封的，那么就没有必要干燥。然而，如果储存容器被打开，那么建议在 85C 的 热空气中干燥处理。如果湿度大于 0.2%，还需要进行105C，12 小时的真空干燥。 熔化温度：260~290C。对玻璃添加剂的产品为275~280C。熔化温度应避免高于 300C。 
模具温度：建议 80C。模具温度将影响结晶度，而结晶度将影响产品的物理特性。对于 薄壁塑件，如果使用低于 40C 的模具温度，则塑件的结晶度将随着时间而变化，为了保持 塑件的几何稳定性，需要进行退火处理。 
注射压力：通常在 750~1250bar，取决于材料和产品设计。 注射速度：高速（对于增强型材料应稍低一些）。 流道和浇口: 
由于 PA66 的凝固时间很短，因此浇口的位置非常重要。浇口孔径不要小于 0.5*t 
（这里 t 为塑件厚度）。如果使用热流道，浇口尺寸应比使用常规流道小一些， 因为热流道能够帮助阻止材料过早凝固。如果用潜入式浇口，浇口的最小直径应当是0.75mm。 
PA6产品性能　熔　点： 210 - 220 C 
分解温度： >300 C 
闪　点： >400 C 
自燃温度： >450 C 
物　态： 固体颗粒 
臭　味： 无 
毒　性： 无 
循环利用： 可以 
最终处理： 土壤(无害工业废品) 
灭火剂： 可用各种灭火剂(水，泡沫，粉剂，CO2，沙) 
运 输： 非危险品，适用各种运输工具 
欧共体标准：非危险品 
PA66产品性能 
熔　点： 250-270 C 
分解温度： >350 C 
闪　点： >400 C 
自燃温度： >450 C 
物　态： 固体颗粒 
臭　味： 无 
毒　性： 无 
循环利用： 可以 
最终处理： 土壤(无害工业废品) 
灭 火剂 ： 可用各种灭火剂(水，泡沫，粉剂，CO2，沙) 
运 输： 非危险品，适用各种运输工具 
欧共体标准： 非危险品 
PA6日本三菱：33%玻纤增强阻燃级1016G-33； 
PA6日本三菱：30%玻纤增强阻燃级1013G-30,1016G-30；
PA6日本三菱：20%玻纤增强阻燃级1013G-20； 
PA6日本三菱：16%玻纤增强阻燃级1013G-16,1016G-16； 
PA6日本宇部：挤出级1030B；标准粘度1013B,1013NW8； 
PA6德国巴斯夫：玻纤增强B3WG3,B36EG3；30%玻纤增强B3WG6； 
PA6德国巴斯夫：30%玻纤增强尺稳定B3WG6,B3EG6； 
PA6德国巴斯夫：16%玻纤增强尺稳定B3EG3；注塑级B3S； 
PA6德国巴斯夫：C36,B3WM602； 
PA6德国拜耳：注塑级B30S；30%玻纤增强级BKV130（电镀）； 
PA6台湾集盛：注塑级TP-4407,6203； 
PA6瑞士EMS：BG-26,30S,PV-6HH； 
PA6荷兰DSM：33%玻纤增强级K224-G6,K224-PG3 PA6尼龙塑料工业中的应用
聚酰胺玻纤增强材料可根据产品的特性要求添加玻纤含量在5-60%的范围，这类材料具有很好的强度、耐热性能、优良的抗冲击性能、良好的尺寸稳定性及低翘曲性等。为了满足在工业品方面的使用要求，增强聚酰胺材料应具备以下要求；
1）.优异的强度和耐久性，优良的刚性和耐热性的结合 
2）.优异的着色性能，完美的表面外观，能够适用于复杂的结构成型，并帮助设计开发者开发新造型产品 
3). 良好的加工性，优异的流动性及热稳定性使材料加工条件更为宽松，使注塑件微型化 
4). 极高的热稳定性，能在高达270度的波峰焊锡中不挂锡； [1]